( i3i6 ) 

 profondeur. Enfin, après avoir élé soumis |)cndant deux ans à l'action 

 tl'acides faibles et renouvelés de temps en temps, ces cubes, primitivement 

 en fonte, étaient entièrement transformés en une substance grapliitoide que 

 l'on pouvait entamer, traverser de part en part; ces cubes, qui n'avaient 

 rien perdu de leur forme et de leur dimension primitive, pesaient au com- 

 mencement de l'expérience 1 5,324, à la fin ils ne pesaient plus que 3,489. 

 Le centimètre cube avait donc perdu 77, i 3 de fer, de carbone, soufre, phos- 

 phore, silicium. 



)> Je dois ajouter ici que, dans ces expériences, de tous les acides celui 

 qui m'a donné les meilleurs résultats, est l'acide acétique. Son action, en 

 effet, est continue; une même quantité d'acide peut, sans être renouvelée, 

 agir sur la fonte pendant des années, tandis qne l'action des autres acides 

 est relativement plus rapide. 



Composition de hi Composilion du nouveau 

 fonte employée. composé (;ia|jhiloïde 



lire de la fonte. 



(Carbone 2,goo 1 1 ,020 



Azote 0,790 2,590 



Silicium 0,478 6,070 



Fer 95,413 :9'96o 



Soufre o ï ' 79 o ,og6 



Phosj)hore o,i32 o, oSg 



Perte o , 098 o , 2o5 



100,000 100,000 



» De ces nombres, on peut conclure : 



» 1° Que la quantité d'azote dans la masse grapliitoide est considérable; 

 elle représente plus de la moitié de l'azote qui existait dans la fonte em- 

 ployée, le reste de cet azote se trouvait dans les liqueiu's acides à l'état 

 d'acétate dammoniaque. 



» C'est en dosant l'azote existant d'un côté dans ces liqueurs, de l'autre 

 dans la matière graphitoïde, que j'ai pu déterminer la quantité de ce métal- 

 loïde dans la fonte employée. 



» 2° Siliriitm. — Je me suis assiu'é par des expériences directes qu'il se 

 dégage toujoiu-s de l'hydrogène silicié, lorsque l'on dissout la fonte dans un 

 acide quel (pi'il soit; il faut faire une exception toutefois pour l'eau régale, 

 ainsi que l'a déjà fait observer M. H. Sainte-Claire Deville. 



